铜包钢接地线接头怎么做 ,简单的描述是,答案是铜包钢双金属复合材料是将铜与钢两种金属通过一定的工艺加工而成的复合导体。该导体既有钢的高强度，又有铜的良好导电性能和优良的抗腐蚀性能，因而被广泛用于防雷接地要求较高的领域：如石化系统，电力系统，气象防雷系统，通信系统，轨道交通系统等。还有其他一些领域，目前也开始普遍接受这一类产品，如信号传输（如同轴电缆内导体、电子管脚、电话引入线、波传输反射网等）、承力索（如铁路吊弦、载流承力索、机车牵引线）等等。 制造铜包钢双金属复合材料的工艺目前主要有以下三种： 1 、电镀法： 将外理干净的钢丝（钢棒）通过电镀槽，利用电解原理，在钢的表面电镀上一层铜， 该工工艺也称电镀工艺。制造成本虽低，但主要缺点太多：铜层薄；铜钢结合面会残留电解液，对环境的污染严重。 2 、套管法： 将处理干净的钢棒插入铜管内，利用直拉机拉丝模的束紧力将铜管束紧在钢棒的外表面。该工艺也称冷轧包覆法，即用机械力将铜层包覆在钢芯上，该种方法工艺简单，成本低廉，存在的主要缺点是：铜钢结合力差，无法满足大长度要求。另因两种不同金属间存在间隙，深入地下易形成原电池效应，从而增加腐蚀速率，使用寿命短。铜层容易剥落。3 、水平连铸法： 将处理干净的钢丝在氮气保护下加热到较高温度，同时利用工频炉将电解铜加热熔化，将钢丝快速通过铜液并在出口处结晶成铜包钢复合体，再加工，拉制成铜包钢复合导体。相比上两种工艺，该方法的优点是显而易见的： •  铜与钢之间实现分子的结合； •  铜层粘合度高； •  成为单一合体、可任意调节铜层厚度，产品品种较多； •  使用寿命长。 但目前这样的工艺主要存在：工艺复杂；生产成本高的问题。 水平连铸铜包钢防雷接地产品 随着电子的不断普及和大型电站、超高压输变电线路及高层建筑不断涌现，防雷接地优良于否，在人和电力、电子设备的安全保护方面扮演着生死攸关、极其重要的角色，其可靠性已越来越受到人们的重视。用型钢或建设物基础作为接地体，由于耐腐蚀效果差原因而影响了接地装置的可靠性。采用镀锌角钢（圆钢）做接地体，虽然减慢了钢的腐蚀，但因锌比钢活泼，锌的腐蚀速度比钢更快，由于镀层锌与土壤接角，而它却在不断的腐蚀不断的变化，稳定性差，使用寿命较短（一般均在 18 年以下）每年还需检测电阻阻值，工作量大，而采用铜包金属复合材料做接地体及防雷导体，由于铜的金属活泼性差，一般不会与酸、碱、盐发生反应。根据集肤效应，当表面铜层大于 0.25mm 时，钢芯载流很小，利用钢的强度将铜导体送到地下，表面铜导体送到地下，表面铜层不会发生腐蚀现象，因而接地棒电阻不会随着时间的推移发生变化，可实现免维护，寿命一般可达 50 年。 这就是为什么铜包钢双金属复合导体被广泛接受和运用于防雷接地系统的原因。 水平连铸铜包钢的特点 1 、制造工艺独特： 采用水平连铸生产工艺，该工艺为国内首创。连铸工艺采用的是将电解铜加热至 1200ºC 时铜结合面形成合金化过镀层，双金属界面完全牢固结合，从而实现铜与钢之间可延性冶金熔接，成为单一复合体，可像拉拔单一金属一样任意拉拔，不出现脱节、翘皮、开裂现象。 2 、防腐特性更优： 双金属内部无残留，耐腐蚀性更优。水平连铸工艺采用高温熔化，残留物被煅烧后溢出铜面，不会残留在铜包刚导体内，因而内部不会出现腐蚀现象。 3 、电气性能更佳： 表层为无氧铜，导电性能好，内层为优质碳素钢，集肤效应原理导电，导磁特性优异。电阻远低于钢材、镀锌钢材等常规材料。表层为无氧铜。 4 、铜层粘合度高： 因为是铜层和钢的表面是分子的结合，所以粘合度高，在绞合成绞线的时候，铜层都不会遭到破坏，不会出现脱节、翘皮、开裂现象。 5 、价格低廉 ： 因其防腐蚀能力，电气性能，抗拉强度等性能完全等同于纯铜产品，所以可以直接替代纯铜导体。相比纯铜的接地导体，价格低廉，可以为工程项目节约大量资金。6 、安装便捷、外形美观： 本公司生产的水平连铸铜包钢接地产品采用本公司的专利产品 “ 放热焊剂 ” 进行连接，接头牢固、稳定性好，使用方便。能满足特殊场合低阻值要求。产品表面进行光亮处理，美观漂亮。 连铸铜包钢质量指标（技术参数、指标） 1 、铜层平均厚度（常规） ≥ 0.25mm ； 2 、抗拉强度 ≥ 600N/mm23 、平直度误 差≤ 1mm 4 、铜层可塑性：接地棒弯曲 30º 时，折角外无裂缝。   应用领域 本产品适用于一般环境，和特殊环境（潮湿、盐碱、酸性土壤及产生化学腐蚀介质）、石化、电力、通信、轨道交通、邮电等防雷接地要求较高的领域。